﻿59 



2. Mischung 



3. Mischung: 



MgOFe 2 3 SiO s 

 CaOMg0 2Si0 2 



Zusammensetzung: Si0 2 39.33 



Fe 2 3 30.77 



MgO 16.94 



CaO 12.96 



100.00 



Der Versuch gelingt sehr gut, die dunkelbraune Masse ist 

 vollkommen krystallinisch und besteht aus unzweifelhaften, im 

 Schliff gleichmässig gelbbraun gefärbten Augitkörnern , oft mit 

 deutlicher Augitspaltbarkeit. Um zu constatiren, ob eine Reduction 

 des Eisenoxyds stattfindet, wurde eine Aufschliessung im Kohlen- 

 säurestrom durchgeführt und ergab sich dabei, dass die Menge 

 des gebildeten Eisenoxyduls nur 1.05 proc. betrug. Das spec. 

 Gew. wurde vermittelst K.Q.- Jod.-Lösung ungefähr zu 3 bestimmt *. 

 MgO Fe 2 3 Si0 2 j 

 MgO A1 2 3 Si0 2 ( 



Zusammensetzung: Kieselsäure 26.34 



Thonerde 25.39 



Eisenoxyd 30.77 



Magnesia 17.50 



100.00 



Neben deutlichen licbtbraun gefärbten Augiten sieht man 

 auch etwas glasige Masse von derselben Farbe, doch besteht die 

 Schmelze fast ganz aus körnigem Augit, nur sind die Individuen 

 hier sehr kleine. Auch hier ist nur sehr wenig Eisenoxydul nach- 

 weisbar. Das spec. Gewicht dieser Augite, im Pyknometer be- 

 stimmt, beträgt 3.16. 



3 a. Es wurde eine Mischung von nachfolgender Zusammen- 

 setzung geschmolzen: 



12 MgO A1 2 3 Si0 2 

 10 MgO Fe 2 3 Si0 2 



3 Fe A1 2 3 Si0 2 

 Ca Fe 2 3 Si0 2 



3 Diopsid' 



* Wegen der häufig auftretenden Gasporen ist aber die Bestimmung 

 durch die Lösung immer ungenau, das spec. Gewicht zu gering. 

 ** Seine Zusammensetzung wird repräsentirt durch die Formel: 

 l 3 CaO MgO 2Si0 2 j 

 CaOFe0 2Si0 2 j 



